Manual de estampagem inox - FERRAMENTARIA
MARCELO LIMA | comentários
Arquivado no curso de Engenharia Eletrônica na UTFPR
Programa de Capacitação da Cadeia Produtiva
Estampagem dos aços inoxidáveis
Prof. José Angelo Bortoloto Prof. Titular disciplina Conformação a Frio de Chapas - Faculdade de Tecnologiade São Paulo - FATEC - SP
2. O AÇO INOX E OS CUIDADOS COM O SEU MANUSEIO 5
3. COMPORTAMENTO MECÂNICO DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 8
4. ESTAMPAGEM DOS AÇOS INOXIDÁVEIS 1 1
4.1 - CORTE E FURAÇÃO 1 1
4.2 - DOBRAMENTO 2 6
4.3 - REPUXO 3 7
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 5 0
1. INTRODU˙ˆO
Esta apostila compõe com outras quatro: Manuseio - Transportes e Estocagem; Soldagem; Conformação e Acabamentos, o Curso básico e modulado "Noções Básicas de Caldeiraria e Serralheria em Aço Inox".
Neste módulo, "Estampagem dos Aços Inoxidáveis", pretende-se fazer uma abordagem aos processos de corte, furação e dobramento por estampos, além do repuxo - parte central da estampagem, sem a pretensão de esgotar o assunto. O objetivo principal é de auxiliar as empresas já estabelecidas na busca do seu aperfeiçoamento e de introduzir outras neste promissor segmento: o mercado dos produtos de aço inox.
2. O AO INOX E OS CUIDADOS COM O SEU MANUSEIO
Aço inox é o termo empregado para identificar famílias de aços contendo, no mínimo, 1% de cromo, que lhes garantem elevada resistência à corrosão - conhecida popularmente com "ferrugem". O cromo, disperso no aço de forma homogênea, em contato com o oxigênio do ar forma uma fina camada, contínua e resistente (50 angstrongs; 1angstron = 10-8 cm) em toda a sua superfície, que o protege contra ataques corrosivos do meio ambiente.
De uma maneira geral, esta resistência aumenta à medida que mais cromo é adicionado ao aço. Apesar de invisível, estável e finíssima, esta película (chamada de camada passiva)é altamente aderente ao aço inox, defendendo-o contra a ação de meios agressivos.
Além do cromo, outros elementos podem ser adicionados ao aço inox (níquel, molibdênio, titânio, nióbio, etc.) com o objetivo de elevar sua resistência à corrosão e melhorar suas propriedades físicas e mecânicas. De acordo com os elementos de liga contidos, os aços inoxidáveis são agrupados em famílias com características semelhantes e destinados a aplicações específicas. Basicamente, distinguem-se 3 famílias de aços inoxidáveis:
à Aços martensíticos; à Aços ferríticos e; à Aços austeníticos.
5Estampagem dos aços inoxidáveis
Os aços inoxidáveis martensíticos são aços magnéticos que podem atingir altas durezas por tratamento térmico, além de excelente resistência mecânica. São utilizados em cutelaria, instrumentos de medida, lâminas de corte, correntes para máquinas, discos de freio, etc. Estes aços, de aplicações específicas, não serão abordados nesta apostila.
Os aços inoxidáveis ferríticos também são aços magnéticos. Normalmente são endurecíveis por conformação a frio e são utilizados no estado recozido. São utilizados em baixelas, fogões, geladeiras, pias, sistemas de exaustão de gases em motores de explosão, recheio de colunas de destilação, moedas, etc.
A grande maioria dos atributos dos aços inoxidáveis é conferida pela camada passiva anteriormente descrita. Ela apresenta um papel fundamental eliminando-se a necessidade de revestimentos protetivos externos como fosfatização e pintura, galvanização, bicromatização, etc, procedimentos largamente utilizados para melhorar a resistência à corrosão dos aços carbono.
A ACESITA garante a integridade da camada passiva em todos os aços inoxidáveis que saem da Usina. Recomenda-se aos reprocessadores e ao parque manufatureiro dos aços inoxidáveis adotar medidas adicionais para evitar danos à camada passiva durante o manuseio, processamento e estocagem de bobinas, chapas e produtos intermediários.
6Estampagem dos aços inoxidáveis
No processamento na fábrica deve-se tomar uma série de cuidados adicionais:
à Proceder limpeza criteriosa dos equipamentos e ferramentas que processam simultaneamente aços inoxidáveis e aços carbono. Neste caso, recomenda-se o uso de ferramentas exclusivas para a conformação dos aços inoxidáveis (limas, serras, brocas, etc). Caso isto não seja economicamente viável, é imprescindível adotar a prática de limpar as ferramentas antes de se iniciar o serviço. Esta limpeza poderá ser feita com querosene, que também é um bom lubrificante.
à Durante o fluxo de produção, devem ser tomados cuidados especiais para se evitar danos ao material, seja pelo manuseio inadequado, seja pelo uso de ferramentas danificadas, impróprias ou desgastadas.
à Em qualquer situação, é uma boa prática conformar o aço inox com a película protetora de PVC ou polietileno que evita danos maiores à superfície do aço inox. As partículas metálicas e de poeira que porventura se depositarem na superfície das chapas podem causar riscos durante o processamento posterior do produto. O arraste de uma chapa sobre a outra causa arranhões de difícil remoção durante o processamento do produto. Para eliminá-los, o recurso é o lixamento da superfície danificada com lixas de granulometria cada vez mais finas, para manter o acabamento superficial especificado, com pesados reflexos no custo do final do produto.
à Evitar contaminações da superfície do inox por graxas, óleos e líquidos corrosivos que danificam a camada passiva.
à Em caso de suspeita de contaminação por resíduos de aço carbono, existe a necessidade de se proceder a sua remoção e reestabelecer a camada passiva.
Neste caso, dois procedimentos são válidos:
ã tratar as partes afetadas por uma solução levemente aquecida (50 a 60 ºC) de ácido nítrico a 20%. Na seqüência, a peça deve ser lavada e enxugada.
ã submeter a peça ao jateamento (com esferas de vidro) ou lixamento das partes afetadas para a remoção da contaminação. O oxigênio do ar deverá ser suficiente para recompor a camada passiva.
7Estampagem dos aços inoxidáveis
Deumamaneiraresumida,oscuidadosrecomendadosemtodasasfasesdoprocessamentosão: Etapas Cuidados
• Estocar sempre em lugar limpo, seco e longe de aços carbono. O ideal é estocar o inox em galpões sem goteiras e com piso de borracha.